BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 435 



Comme nous le verrons, Ies sels pouvant jouer un role dans la 

 decomposition du ciment, se limîtent au sulfate de magnesie et au 

 sulfate de chaux, puis en second ordre, aux chlorures et bicarbonates 

 de magnesie et de chaux. Les autres sels restent innertes et sans 

 action sur le ciment. 



Ciment. — Le ciment anhydre est, comme nous F avons indique 

 dans une precedente etude, la reunion de plusieurs mineraux, pou- 

 vant varier suivant sa basicite et suivant sa cuisson. Comme mine'- 

 raux formant les elements constitutifs du ciment, nous avons : le 

 silicate tricalcique et le fondant, dont la composition est variable, 

 mais qui contient generalement tout le fer et presque toute l'alu- 

 mine. Comme mineraux accessoires, nous avons : un melange iso- 

 morphe de silicate tricalcique et bicalcique, un silico-aluminate de 

 chaux et enfin un aluminate de chaux se tr ou vânt surtout dans les 

 ciments peu cuits. 



Le ciment hydrate se compose de silicate monocalcique et d'hy- 

 drate de chaux, provenants de la reaction de l'eau sur le silicate 

 tricalcique, puis d aluminate de chaux hydrate et probablement, 

 d'apres Rebuffat, d'une combinaison entre le silicate monocalcique 

 et l'aluminate de chaux hydrate. Accessoirement, on recontre du 

 carbonate de chaux, provenant de la carbonatation de l'hydrate de 

 chaux, puis une substance inerte, difficilement attaquable par l'eau, 

 le fondant ferruo-ineux. 



Ceci pose, examinons au point de vue chimique, les reactions 

 qui vont se passer lorsqu'on mettra en presence le ciment et 

 l'eau de mer. 



Gâchage du ciment ă l'eau de mer. Nous avons vu qu'on ob- 

 serve generalement un ralentissement de la prise en gâchant le 

 ciment â l'eau de mer. Ce phenomene est du, soit a l'action du 

 chlorure de magnesie qui, se transformant en chlorure de chaux, 

 retarde l'hydratation des aluminates et la dissolution des sels qui 

 determinent la prise, soit â celle du sulfate de magnesie, qui se 

 transforme en sulfate de chaux et agit comme ce dernier, en com- 

 binant Taluminate hydrate, au fur et â mesure de sa formation, 

 pour former le sel double insoluble, le sulfoaluminate de chaux, 

 incapabie de provoquer la prise par lui-meme. 



